122 F. Rinne, Vergleichende Untersuchungen über die Methoden 



d. h. als die dem Material als solchem innewohnende Festig- 

 keit gelten. Hingegen tritt in Fig. 1 und 2 heraus, daß 

 Probekörper größerer Länge gleichmäßige Ergebnisse, also 

 die gesuchte Zahl der idealen Festigkeit, liefern: von einer 



2000 



isoo 



7000 

 1WO 

 1200 



woo 



800 



































t- 

































































































f 

































1 





































7Z 77 



im 



























75 30 t5 60 75 90 705 720 135 750 765 7SO 795 270 225 



Fig. 1. Versuchsreihe mit Marmorprobekörpern quadratischen Querschnitts 



(45 : 45 mm). 



2000 

 1800 

 16O0 

 7 WO 

 1200 



WOO 

 800 



































































































H 



































































öhe t 



um 



77V 



























15 SO 46 OO 75 00 705 120 135 150 165 180 195 21 0 225 



Fig. 2. Versuchsreihe mit Marmorprobekörpern kreisförmigen Querschnitts 

 (50 mm Durchmesser). 



Länge des Probekörpers gleich etwa dem 2^fachen der Höhe 

 ab verläuft die Kurve praktisch horizontal 1 . 



Eine gleichmäßige Festigkeitszahl wurde bei unseren 

 Versuchen an Marmor von Carrara auch bei niedrigen Probe- 



1 Eine übermäßige Länge der Probestücke bringt natürlich Knick- 

 gefahr und damit Verringerung der Festigkeitszahl mit sich. 



